274 



von Sauerstoff und Siiure vermittelte, in beiden Fallen aber die 

 Bewegung bis zu jencm Puncte reichte, an wclchem die Abia- 

 gerungdes Kupfers erfolgte; was auf cinen Vorgang schliesseu 

 liisst der mit jenem identisch ist, welchen wir bei Ausscheidung 

 von Metallen dnrch Einwirkung eincs absichtlich erzeugtcn elek- 

 trischen Stromcs beobachten. 



Da nun bei den Eisenkbrnern die Kupferlage in einer Stunde 

 vielfach starker geworden war, als bei Anwendung grosser und 

 dicker Eisenplatten nach 24 Stunden, die Audosung dabei im 

 ersteren Falle ein bis zwei Liuien tief in die Masse drang, wah- 

 rend sie im aweiten nur eine Eiscnlage von kaum messbarer Starke 

 wegnahm, glaube ich mich zu dem Schlusse berechtigt, dass die 

 Intensitat des elektriscben Stromes und die damit zusammenhan- 

 o-endc Intensitat der Einwirkung des Eisens auf die Kupferlauge 

 in n-eradem Verhiiltnissc nicht sowohl zur absoluten — als 

 vielmehr zur relativen Grosse der Oberflache der Electrode 

 stebe d. h. dass beides lediglicb durch das Verhaltniss der Ober- 

 flache des einwirkenden oder zersetzenden Kbrpers zu seinem 

 eigenen Volumen bedingt werde, so dass die Intensitat der Ein- 

 wirkung bei Eisenstiicken von gleicher Oberflache sich verkehrt 

 verhalt wie ihrc Volumina. 



Sctaon beim Gluhen des Schwarzkupfers behufs seiner Zer- 

 kleincrung hattc sich ein sehr bedeutender Verlust an goldhaltigein 

 Silber ein verschwindend kleiner Abgang an Kupfer ergeben; wo- 

 bei derselbe um so minder seine Erklarung in unrichtiger Prob- 

 nahme oder fiberhaupt in unrichtiger Hallbestimmung linden konnte, 

 als eine ziemlich bedeutende, in Fcilspane umgewandelte Quantitat 

 jenes Materials nur einen sehr unbedeutenden Abgang zeigte, nach 

 zweistiindigem Gluhen der Spane jedoch sich ein starkcrer Verlust 

 ergab, als beim Glfihen und Stampfen des Schwarzkupfers der 



Fall war. 



Auch in der ersten Periode des Rosteus war der Silbcrabgang 

 nieiit unbedcutend, nahm apater (auf gleiche Zeitraume bezogen) 

 ab, und horte nach vollstandig erfolgter Oxydation gauzlich auf, 

 so' dass ein noch so lange fortgesetztes Gluhen und eine bedeu- 

 tende Erhohnng der Temperatur ohne Einfluss auf den relativen 

 Siiberhalt des Gaarkupfers im Oxydgcmenge blieb. 



Beim Rosten des nach der ersten Aullosung zuriickgeblie- 

 benen, mit raetallischem Silber, arseniksaurcn und basisch- schwe- 



